( 5.0 ) 

 dans le cas où il en aurait été ainsi, il y avait lieu d'oxamincr si ce métal, 

 porté à un certain degré de carburation, ne communiquerait pas à l'acier 

 quelques qualités particulières, par exenqile celle de le rendre moins oxy- 

 dable. 



» J'ai dû constater d'abord si le nickel s'unirait au carbone par voie de 

 cémentation, en formant un composé analogue au fer cémenté. 



:' I. Du nickel fondu en creuset de terre et coulé en moule pour obtenir 

 une plaque de i cenlimélre d'épaisseur, en)ployée |)our la nickelisation au 

 moyen de la pile, a été mis le 2J avril dans une des caisses d'un four à cé- 

 menter de l'usine Jacob Holtzer, d'Unieux. 



» Le inctal ne contenait pas de carbone, Riais de petites quantités d'arsenic, de fer et de 

 cuivre. On le retira du cément le 17 mars, après être resté vinyt-deux jours à une clialeur 

 modérée. La surface de la plaque était nette, sans aucune des ampoules que l'on remarquait 

 sur les barres de fer soumises, dans lacement, à la même température; à l'intérieur le 

 nickel n'avait pas changé d'aspect: aucun yrain, la dureté était la même qu'avant la cémen- 

 tation. 



Poids de la plaque. 



Avant la cémentation i 384 , 00 



Après la cémentation 1 389,25 



Augmentation de poids 5,25 



» On dosa, dans la plaque cémentéf, o, oo4 de carbone combiné, sans trace de giapliite, ce 

 <iui iiuliqiiait la présence de 5^', 56 de carbone dans le métal pesant i38ç)«'', 25. Retranchant 

 le caibone trouvé 5'^',5G, on a : 



Pour le poids de la i)la(iue, déduction faite du carbone . . 1 383, 69 

 Avant la cémcnlalion elle pesait . i384 .00 



Perte éprouvée o,3i 



soit o^', 00022 du poids initial. 



» L'acqtiisilion eu carbone ayant été Ircs-miuime, on remit le métal 

 dans une brascpie neuve renfermée dans une boîte en forte tôle, que l'on 

 plaça dans une des zones les plus chaudes de la caisse à cémenter, où elle 

 resta pendant trente et nu jours. IMallieureusement, par suite à une forte 

 carburation, la tùle entra eu ftision, et, lorsque l'on déchargea le four, on 

 trouva la platpie de nickel sotidée par inie de ses extrémités à luie barre 

 d'acier potde. Il tlevint alors impossible de coiuiaitre quelle avait été l'aug- 

 mentation de poids atlribuable au carbone. L'analyse exécutée sur la 

 partie la plus éloignée du point où s'était opéré le soudage avec le (er 

 indiqua une teneur de o,ooG île carbone combiné, mêlé à une trace de 

 graphite. 



